78 V. A. H. SCTIREINEMAKEllS. 



Dans la solidification^ il arrive un moment oii la composante G 

 cristallise seule; on est alors arrivé à la courbe de solidification M. CL; 

 il faut donc que la courbe de solidification abcde aboutisse aussi quel- 

 que part. Si nous nous bornons à considérer des états stables, le point 

 limite est situé sur la courbe de solidification M. CL, c. à d. la courbe 

 l.J,^ de la fig. 10. Soit e (fig. 11) ce point limite; « doit donc être un 

 point de la courbe l^L^ de la fig. 10- Mais il est facile de voir aussi que 

 ee, doit être un des côtés du triangle des trois phases; ou effet, si nous 

 nous figurons encore que dans la fig. 11 nous ayons représente le point 

 G, et que nous ayons joint ce point à e et e^, nous obtenons le triangle 

 des trois phases GeCi, qui correspond au triangle Clm de la fig. 3. 



Prenons donc dans la fig. 3 un point de la ligne hi; la courbe de 

 solidification de seconde espèce , qui part de ce point, doit aboutir en /. 

 Prcm)ns maintenant, dans la fig. 11, une autre fonte, p. ex.yj, sur la 

 droite ee, ; ou reconnaît qu^il doit partir de ce point une courbe de soli- 

 dification qui aboutit aussi (;n a, et il eu sera de même de toutes 

 les autres courbes de solidification qui partent d'un point de la droite 

 «(?!. Si l'on prend donc dans la fig. 3 divers points sur la droite hn, 

 les courbes de solidification qui partent de ces points aboutissent 

 toutes en /. 



Il résulte donc, de ce qui précède, qu'il y a une grande différence 

 entre la solidification de première et de seconde espèce; cette différence 

 est exprimée entre autres par les voies tout à fait ditférentes que la fonte 

 parcourt pendant sa solidification. Ou a notamment: 



Solidification de premÀere espèce. Tl y a (|uelques faisceaux de cour- 

 bes de solidification; il se peut aussi qu'il n'y en ait qu'un seul; chaque 

 faisceau émane d'un point déterminé. 



Solidification de detixiètne espèce. Chaque point du triangle est le 

 point de départ d'une courbe de solidification. 



Considérons maintenant d'un peu plus près la solidification de pre- 

 mière espèce. Soit a (fig. 10) une fonte située sur la voie de solidifi- 

 cation B ae. Menons la tangente par a, et supposons qu'elle coupe AB 

 en a,; menons de même en e la tangente ecy. On voit facilement (^u'il 

 se dépose continuellement des cristaux mixtes, pendant que la fonte 

 parcourt le chemin de a vers e. Les premiers cristaux qui se forment 

 ont la composition a,, les derniers la composition e^. La substance solide 

 qui s'est déposée est donc un conglomérat de cristaux mixtes, dont la 

 composition varie de «j à «, . Nous avojis encore à considérer le cas où 



